标题：糊盒胶
糊盒胶
别名：封口胶、粘盒胶。属于化工类精细化工产品。
成分：按照各个厂家生产工艺不同，一般都含有三种以上的组分，主要是主要组分（粘接力强的原料）、溶剂、增稠剂
用途：主要用于印刷行业印后加工制作工序中，如精品盒裱糊、纸盒、手提袋的封口、自动糊盒机自动粘盒，精装书书壳裱等。
分类：
按使用溶剂分类：分为油性、醇溶性、水性三种，也有将水油两种溶剂结合制作的糊盒胶。
按用途分类：分为手工糊盒胶、机用（糊盒机）糊盒胶两种。
按照粘接界面的不同：分为纸粘纸糊盒胶、纸粘bopp、pvc、pet等粘膜糊盒胶、纸粘uv、水油、过油磨光糊盒胶。
在20世纪90年代就开始使用油性糊盒胶比较普遍，但是随着人们对环保的重视，加上对外出口的严格限制，油性糊盒胶被限制使用，现在市场上使用的多数为水性糊盒胶，水油两相的也占到一部分市场。
生产可行性分析
一、概述
随着市场对产品包装的要求越来越高，各种印刷精美的包装产品，对其使用的胶粘剂提出了更高的要求，也促进了包装胶粘剂的快速发展。特别是对于很多生产精品彩盒的企业，需要通过过胶机上胶，手工将特种纸、卡纸、复膜彩纸等与工业纸板、中纤板等粘合，制作各种高档酒盒、礼品盒等，行业内习惯把这类胶称为糊盒胶、彩盒胶、精裱胶、裱盒胶、粘盒胶、水性黄胶等。是一种单组份水乳胶粘剂，水基性产品，气味低，胶膜柔韧，附着力好，初粘大，持粘时间长，粘接强度高，具优良耐低温、高温性能，机械稳定性好不结皮，适用于过胶机上胶手工裱盒、糊盒、粘盒。四川蜀华恒盛化工有限公司专业生产水性糊盒胶彩盒精裱胶近10年，产品成本低，稳定性好，开放时间长，过胶性、粘合适应性极佳。相对于果冻胶具有更好的防霉、防潮、防脱胶、过胶后可操作时间长，粘力大、持粘性久，无论卡纸还是薄纸均能够很好适应等优势。
二、产品特点
1、产品为水基性产品，无毒害，无污染。
2、胶膜柔韧，渗透性好，粘接强度大，机械稳定性好，不结皮、不甩胶，折边粘合不反弹，易擦除野胶。
3、单组份产品，初粘快，持粘时间长，开放时间可达30分钟。在过胶后2~30分钟内均可粘合。
4、可在环境温度-20℃以下和70℃以上不影响粘结性能，具优良的抗低温耐高温性能。
5、产品成本低，配方先进，生产稳定性好。产品性能优于市场各类封口胶。
6、采用通用设备生产，同一套设备还可以同时生产水性封口胶、纸塑胶、搭口胶；油相封口胶红胶、万能胶、喷胶等产品。
三、产品质量指标
外观淡黄或乳白色粘稠状液体固含量≥45%PH值6~7粘度（25℃）≥5000mpa.s剥离强度完全破坏纸纤维贮存期6个月四、生产条件及生产周期
1、年产500吨生产装置生产条件
（1）主要设备：0.5~1m反应釜1台（锚式搅拌，带加热）、高速分散机1台，槽、贮罐、计量器具等，设备投资约2.5~3万元。原有胶粘剂厂、涂料厂等不需要添置新设备。
（2）厂房：60~100m，电力10Kw，水：3~4m/天，工人：3~5人（每天二班计）
2、生产周期：6~8小时
五：环保及“三废”： 
本项目生产过程中无废水、废气、废料等“三废”排放。
六、成本及经济效益分析（按500吨/年规模）
1、成本核算（吨产品）
项目费用（元）原料成本7500水电、人工150包装400折旧、维修50管理费用和税收400产品成本85002、年经济效益估算：（均按照最保守条件计算）
（1）销售价12000~14000元/吨，本产品可根据用户需要，调整产品固含量，生产不同档次产品；
（2）年销售收入：500吨×12000元/吨=600万元；
（3）年利润：600万-500吨×0.85万/吨=175万元。
（4）吨产品利润：3500元/吨。
七、包装：
采用20Kg、25Kg、50Kg塑料桶装。也可根据市场用户需要采用不同规格包装。
八、技术引进方式：
可在公司生产厂学习培训，也可派工程师上门服务。[1]
生产工艺：来源：转载自胶粘网
表2中的一些配方能用於一些难粘表面同多孔性基材的粘接，例如聚氯乙烯、铝箔、聚苯乙烯薄膜、火棉、乙酸纤维素同纸、粗纸版、木、布的粘合。增塑型聚乙酸乙烯酯乳液或共聚物乳液所配制的胶粘剂尤其适合。热封法与冷粘法均可应用。适用的聚乙酸乙烯酯均聚物乳液包括通用型、专用型与自由膜型，根据所粘表面性质，这些均聚物乳液可能需添加适宜的增塑剂和溶剂。乙酸乙烯-丙烯酸酯(VAA)、乙酸乙烯-马来酸酯(VAM)共聚物乳液以及某些乙烯基高级酯乳液常常具有其他类型乳液不能达到的特定粘合性。
表2难粘表面胶粘剂配方(品质份)
原 料ABCDEFGe1va TS-70
Ge1va TS-100
Santicizer l60
增塑剂DBP
Santicizer 8。
乙酸乙酯
乙酸丁酯
甲基异丁基酮
乳酸丁酯
环己酮
3%氨水
15%酪朊水液
Santomerse SXⅢ
特点73
8
12
高粘性
高粘度
85
10
3
低粘度
90
10
透明膜
低粘度
90
低粘度
快固化
65
10
20
热固化
耐水
65
10
25 
0.1
高粘度
粘性膜糊盒 国内糊盒材料生产、销售及代理企业
安徽安大华泰新材料有限公司
该公司生产的 ah－501 上光纸盒封口胶，适用于上光、磨光等纸盒的粘接，适合手工涂刷或机涂。该产品的特性是：①涂刷性较好，干燥速度快；②胶膜柔韧，对上光面附着性好，粘接强度大；③耐冷热性能好，粘合好的产品在 60℃烘烤 72 小时或－10℃冷冻 72 小时粘接强度基本保持不变，产品不爆口，胶膜不发脆。ah－501a 纸塑封口胶。特别适用于复膜面与纸面的粘合，如复膜彩盒、酒盒、药盒等材料的粘合，适用于手工和机械封口的粘合，尤其适合快速糊盒工艺。产品具有对 opp、pe、pp 膜等纸表面材料初粘性佳、定位快，附着性强的优良特性，完全可以取代同类进口产品。ah－501c uv 纸盒封口胶，主要用于 uv 纸盒的粘接。
成都市新都九天化工厂
该厂是一家从事印刷包装、家具、装饰、建筑等胶粘剂产品生产销售的专业生产企业。该厂生产的 901 系列主要产品包括：油性、水乳性封口胶、搭口胶、纸甥粘合剂、纸塑粘合胶、纸塑复合胶、瓦楞纸彩纸贴面胶、彩瓦胶、平贴胶、对裱胶、裱纸胶、环保溶剂性复膜胶、油性复膜胶、纸塑冷贴水性复膜胶、vae 复膜胶、纸管胶、纸筒胶，pvc 复合胶、糊盒胶、手工胶，水果套袋胶、果袋胶系列产品，高速商标胶、贴标胶系列产品，淀粉复合变性剂，环保建筑耐水 108胶水、环保无三苯喷胶，无毒万能胶等各类胶粘剂产品。
901dk 强力水乳封口胶适用于各种纸—纸、纸—塑、复合膜—纸、上光纸盒等包装盒的封口、搭口、封边粘接，包括 901dk－1 机粘和 901dk－2 手粘两种型号产品。
901db 对裱胶（裱纸胶）适用于自动机纸板对裱。产品干燥速度快，水性无毒、无味，初粘好，韧性好，粘合后强度大，不黄变，不霉变，挺度适中，韧性好。产品呈中性，克服碱性淀粉胶或水玻璃易吸潮、黄变，有腐蚀性，有毒性等缺点。
901pvc 复合胶糊盒胶手工胶用于各种 pe、pvc、bopp 膜与中纤板、木板及纸板等的复合，既可用于热复也可用于冷复，复合后产品强度高，耐温、耐酸碱、无霉变。
901cw 彩瓦胶是各种彩盒瓦楞纸贴面专用胶。产品粘接强度高，不泛潮，干燥速度适中，不霉变。新工艺产品纯水性、无毒、无味、韧性好，对油墨、纸张无腐蚀，无需勾兑，直接使用，质量稳定，操作方便。可用于自动贴面机或手工上胶机。
郑州友佳包装科技有限公司
该公司是一家集科研、生产、销售为一体的股份制企业，主要从事印刷后用环保型水性糊盒胶粘剂、水性复膜胶粘剂、水性上光油等产品的开发与生产。公司生产的友佳牌 510 型水性糊盒胶为水性乳液粘合剂，无毒、无刺激性气味，不燃烧，无腐蚀性，粘接力强，干燥快，使用方便，适用于水性上光和过油磨光后的纸盒、纸袋手工封口粘合。另外，该公司还生产有 512a 型、618型、819 型水性糊盒胶，适用于手工涂抹的手工 yj－512 型、手工 yj－516 型和适用于机器涂抹的机用 yj－619 型、机用 yj－718 型水性糊盒胶。
印后工序如何避免糊盒开胶？
作者：郑州友佳包装科技有限公司
纸张界面、适应温度不同，选择胶水也该变化。
友佳包装科技 糊盒胶专家 选择友佳、避免开胶
快干糊盒胶512H：过糊盒机(一分钟)撕盒纸张破
耐低温糊盒胶：真正耐低温零下20度
水性覆膜胶干燥快、提高效率。省胶。
印后糊盒粘接安全解决方案
友佳水性胶粘剂（糊盒胶、裱糊胶、覆膜胶）----专业印后水性胶粘剂供应商 
印后包装安全粘接来源于选择合适的胶粘剂，包装工艺不同、纸张界面、适应温度不同，选择胶粘剂也该变化。
技术文章：印后工序如何避免糊盒开胶？
糊盒胶所面对的是处于印刷行业最后一道工序，也是质量控制和不可控因素较多的一个工序。许多包装企业做印刷是内行，但是在选择和使用胶粘剂上都是盲目的，往往不出问题意识不到，出现开胶就盲目选择，但是问题却还是不可避免，也由此而给各包装企业带来了极大的损失和浪费。“粘接难”成了困扰各包装企业的一个幽灵。
我公司是专业的胶粘剂科研和生产企业，我们认为，纸张界面、适应温度不同，选择胶水也该变化。只要根据粘接界面和使用温度选择好糊盒胶，再加上规范操作，粘接难的问题完全可以解决的。综合国内众多包装企业的经验教训，糊盒工序出现问题往往出现在选择和使用两个方面。以下是我在使用中的一些心得：
选择----胶粘剂的选择：不同界面、不同温度、选择不同胶粘剂
操作----合理的操作流程：湿粘湿压
保存----避免胶在未干透前受冻或者出库。在适合的温度和湿度下储存和运输。
糊盒胶注意事项：
第一：选择：不同界面、不同温度选择不同糊盒胶
首先是不同界面选择不同糊盒胶
一、覆膜界面：
1、哑膜表面多为双电晕处理，普通的糊盒胶可以轻松粘接，但是在气温低的情况下推荐耐低温胶粘剂如我公司yj-812和yj-819，
2、亮膜一般为单电晕处理，粘接面电晕值bopp为32达因，而安全粘接要求基材的表面张力达到38达因以上，当亮膜表面张力低于36达因就不容易粘接，在温度低的情况下加上分子界面应力容易出现开胶，我公司yj-819、yj-812可以对36达因的界面仍旧有很好的粘接力，当bopp表面张力低于36达因并且温度低单纯靠胶水是不安全的，推荐糊盒机配置低温等离子处理器。
使用低温等离子处理器处理，博斯特在08年新推出的技术，原理就是通过低温等离子对粘接面进行电晕处理提高薄膜表面的表面张力，一般经过处理后表面张力能达到40达因以上，利于粘接。避免因为电晕处理不好出现的开胶问题。（表面张力是覆膜纸盒，上光纸盒以及塑料盒粘接强度的工艺关键。如果表面张力过小，所达到的粘接效果就较差，因为只有在胶滴形成的地方才有粘接产生。在进行常压等离子处理后，能够将表面张力增加到72mN/m以上，这样胶水就可以附着在整个表面并会形成一层均匀而高强度的胶接层。在糊盒上胶以前，对于上胶区域进行在线的等离子处理，就是为了保证达到这种均匀而又高强度的粘接效果）
如果是双电晕膜在低温情况开胶可以选择用我公司的yj-819。耐低温效果显著。对于单电晕膜有的人可能会提到打磨，打磨器对uv可能起作用，但是对于比较软的薄膜来说，打磨器起不到作用还影响效率。
二、UV和水油、磨光界面： 
1、一般的纸粘纸、水性光油、推荐使用我yj-510H、512H、612。
2、针对有粘接水油和磨光出口货柜内耐高温需求的推荐YJ-612
3、UV界面：
UV界面安全粘接的前提是UV油与纸张结合的好，而UV上光严格的工艺是打底后上UV油，或使用免打底的UV油，这样，检验UV上光后的效果，UV油固化后一般8小时，用指甲或利器括或用窄胶带(6-10MM宽)去粘，UV油脱层的为不合格，不脱层为合格，在脱层的情况下，即使选择合适的胶水或者低温等离子处理后糊口依然会开胶，因为胶粘剂会粘掉UV层而不是粘在纸张上
（1），一般胶水对于部分uv光油也能有很好的粘接效果，推荐使用我公司的yj-606，对大多数UV油有较好的粘接效果
（2）糊盒机一般有打磨器，粘不住的uv进行打磨即可 
三：温度和湿度不同选择不同的糊盒胶：使用产品前我公司销售人员会向客户说明产品的使用注意事项（使用范围、适用温度、湿度）如纸粘纸YJ-510、粘接水油磨光使用YJ-612、粘接UV使用YJ-606耐高温效果会很显著，粘接覆膜界面YJ-812/819耐低温效果显著。 
第二：操作规范简单总结就是：湿粘湿压。
第三：保存，值得注意的一点就是在冬季一定要保持车间有比较高的温度（10-35℃），胶粘剂也能迅速干燥，避免盒子受冻，一定要等盒子胶干燥了以后再出库。
印后包装安全粘接来源于选择合适的胶粘剂，包装工艺不同、纸张界面、适应温度不同，选择胶粘剂也该变化